실시 예 6 의 샤르 피 충격 시험 의 충격값 ( J / ㎠) 은 비 교예 1 의 충격값 보다 높 고 , 실시 예 6 은 비 교예 1 ( 특허 문헌 1 에 기재 된 합금 ) 에 비해 인성 이 향상 되 어 있 다고 할 수 있 다 . 특히 주 조재 에 있 어서 는 그 향상 이 현저 하 고 , 실시 예 6 의 충격값 은 비 교예 1 의 약 2 배 였 다 . 650 ℃, 750 ℃ 및 850 ℃ 의 시효 재 에 있 어서 도 , 실시 예의 충격값 은 2 . 6 J / ㎠ 이상 을 확보 하 여 , 비 교예 1 을 상회 하 는 값 이 었 다 .